DB LA llirinOLITHE. l65 



(d) Après avoir ajouté un peu de potasse caustique à la li- 

 queur alkaline séparée de l'oxide de fer (exp. c) , on la lit 

 Ijouillir : il s'y forma sur-le-champ un précipité blanc qui de- 

 vint Ijrun à l'air , et qui présenta tous les caractères de l'oxide 

 de manganèse : son poids étoit de trois parties. 



{e) Laliqueur alkaline, séparée des oxides métalliques ('exp. d), 

 sursaturée d'acide sulfuric[ue, et décomposée par l'ammoniac, 

 fournit un précipité blanc très-abondant qui , rassemblé , lavé 

 et calciné, pesoit vingt parties. Pour s'assurer si ce précipité 

 étoit de l'alumine pure , on le fit dissoudre dans l'acide sul- 

 furique ; et après avoir ajouté quelques gouttes de -dissolution 

 de potasse , on obtint des ci'lstaux octaèdres d'alun , mêlés 

 d'une certaine quantité de sulfate de chaux en aiguilles soyeuses : 

 on ajouta du carbonate de potasse à la liqueur d'où l'alumine 

 avoit été séparée par l'ammoniac ; mais il ne s'y manifesta 

 aucun changement malgré l'ébullition. Cela prouve que quand 

 la chaux se trouve en petite quantité en dissohttioii avec l'alu- 

 mine , celle-ci favorise sa précipitation par l'ammoniac, en 

 vertu , sans doute , d'une affinité particulière. En estimant 

 la chaux contenue dans le sulfate de chaux à deux ou trois 

 parties , on aura pour les proportions des principes contenus 

 dans la lépidolithe ; savoir , 



GUlcc .' \ . 54. 



Alumine 20. 



Fluate de chaux .... 4. 



Oxide de manganèse . • 3. 



Oxide de fer 1, 



/' Potasse 18. 



Total ...... 100. 



Remarques sur les résultats de cette analyse. 



On voit que les résultats fournis par l'analyse de la lépido- 

 lithe sont très-différens , et par leur nature, et par les rapports 



\ 



